— 319 — 



quantité totale de soufre qu'il contient et la proportion de 

 soufre qui passe avec le gaz. 



» Pour cela, il suffisait d'évaluer d'abord le soufre du 

 lignite, puis le refldeiiient de ce combustible en parties vola- 

 tiles et en résidu, soit coak; puis enfin d'évaluer le soufre 

 de ce coak. 



» Pour doser le soufre, j'ai pulvérisé finement le lignite 

 et le coak, je les ai mêlés avec du nitrate de potasse et du 

 sel marin en quantité suffisante, j'ai calciné doucement dans 

 un creuset d'argent jusqu'à déflagration complète, dissout 

 le résidu dans l'acide hydrochlorique, séparé par la filtra- 

 tion le dépôt siliceux et enfin précipité par le chlorure 

 barytique : de la quantité du sulfate obtenu j'ai déduit la 

 quantité du soufre. 



» Pour déterminer la quantité de matières volatiles, le 

 lignite séché à 100° (il contient en moyenne 5 %p. % d'eau) 

 fut calciné dans un creuset de platine avec couvercle fer- 

 mant bien, et le résidu fut pesé. 



» Selon que la chaleur a été appliquée plus ou moins 

 brusquement on obtient des résultats divers, La moyenne 

 que j'ai trouvée est de 41 p. % de matières volatiles pour 

 59 p. % de coak. 



» L'usine n'obtient, m'a-t-on dit, que 35 p. % de coak, 

 ce qui s'explique par le fait de l'introduction du lignite 

 dans le four chauffé au rouge; une quantité notable de car- 

 bone se brûle alors par le contact de l'air. 



J'ai trouvé dans le lignite séché soufre p. % 7,135 

 » le coak » P- % 6,401 



» Comme 59 de coak représentent 100 de lignite, cette 

 quantité 6,401 de soufre dans le coak en représente une de 

 3,780 dans le lignite. 



